Krystallisationsgeschwindigkeit etc. 
615 
Dicke: >| 4 , V % 1, M'la, 2, 2,2»| 4 Th. 
Zahl der Kerne 150 — 170. Ziemlich viel Glas. 
Weitere Versuche von 200 Minuten Dauer gaben entsprechende 
Zahlen; es war Glas, wenn auch in geringeren Mengen, vorhanden. 
Bei Orthoklas, welcher aus Schmelzfluss direkt nicht krv- 
stallisirt, wird dies jedoch erreicht durch Zusatz von Wolframsäure. 
Es entsteht nun die Frage wie diese wirkt, es kann dies durch Er- 
niedrigung des Schmelzpunktes sein, wodurch der Ausscheidungs- 
punkt herabgesetzt wird und die Existenzgrenze des Orthoklases 
nicht überschritten zu werden braucht, andererseits kann der Zusatz 
von Wolframsäure das spontane Krystallisationsvermögen und die 
Krvstallisationsgeschwindigkeit, die sonst gleich 0 sind, vergrössern. 
Letzteres scheint jedenfalls auch der Fall zu sein, um so mehr, als 
in Schmelzen von der Zusammensetzung von Gesteinen, wie die 
Versuche von Schmutz, K. Bauer zeigen, Orthoklas sich wirklich 
ausscheidet. 
Bei mehreren Umschmelzungsversuchen des Orthoklases wurde 
nur Glas erhalten, daher Krystallisationsgeschwindigkeit und Kry- 
stallisationsvermögen gleich 0. Bei Zusätzen von 5 bis 10 °! 0 Wolfram- 
saurem Kali wurden Krvstalle beobachtet, deren Länge J 4 — 1 Th. 
waren, bei einer Dicke von ca. 1! 20 — 's, ihre Zahl war immer gering. 
Bei Nephelin ist die Krystallisationsgeschwindigkeit kleiner 
wie bei Plagioklas, doch sind für beide die Maxima nicht sehr ver- 
schieden; auch hier ist der Unterschied der Schnelligkeit in ver- 
schiedenen Richtungen manchmal sehr gross, daher sich auch dünne 
Nadeln nach der Hauptaxe bilden. In Gesteinen ist dies aber be- 
kanntlich nicht der Fall, man erhält aber ein Anwachsen in den 
Richtungen senkrecht zur Hauptaxe erst bei sehr langer Dauer der 
Abkühlung, es scheint also hier die Geschwindigkeit in verschie- 
denen Temperaturgebieten sehr verschieden, und daher die Dicke 
der Krystalle in diesen stark zu wechseln. 
Das Krystallisationsvermögen ist jedenfalls in einem bestimmten 
Temperaturgebiete sehr gross, in welchem die Krvstallisationsge- 
schwindigkeit nach der Hauptaxe geringer ist, und die Säulen dick 
werden, dieses Gebiet liegt in der Nähe des Erstarrungspunktes. 
Der geschmolzene Nephelin kann daher leicht bei längerem Ver- 
harren in diesem Gebiet ganz krystallinisch erhalten werden ohne 
Glasrest, dort wo sich jedoch lange dünne Nadeln bilden, ergiebt sich 
auch Glas. 
1. Elaeolith von Norwegen. Versuchsdauer 100 Mi- 
nuten. Beimengung von Orthoklas ist zu constatiren. Halbglasiges 
Produkt, lange Nadeln. 
Länge: 12, 20, 25, 30, 40, 45 Th. 
Dicke: »| 4 Th. 
Kernzahl 40. 
2. Nephelin vom Vesuv. Versuchsdauer 200 Minuten. 
Resultat fast ganz krystallinisch, dicke Krystalle. 
